インバー
インバーの弱い熱膨張は、この合金についてもっとも有名な特性である。絶対零度から90°Cまで、熱膨張は 2 × 10 − 6 K − 1 {\displaystyle 2\times 10^{-6}K^{-1}} 未満である。一方、純鉄とニッケルは 12 × 10 − 6 K − 1 {\displaystyle 12\times 10^{-6}K^{-1}} と 13 × 10 − 6 K − 1 {\displaystyle 13\times 10^{-6}K^{-1}} である。
この合金の特徴は低温のときには明らかだが、高温では必ずしも成立しない。事実、36%のニッケル合金については、キュリー温度は280°Cで、寸法の安定性は130°Cを超えると急激に劣化する.。
この温度は合金の化学組成を変えることで押し上げることができる。たとえば50%のニッケルを含むニッケル-鉄合金はキュリー温度が565°Cで、この閾値はニッケル含有率とともに変化する。しかしながら、600°C以上までインバー効果を維持できる鉄-ニッケル合金は発見されていない。したがって高温用としては、熱膨張係数が300°Cまで 0.5 × 10 − 6 K − 1 {\displaystyle 0.5\times 10^{-6}K^{-1}} の石英がよく使用されている。